32, 4. Referate. 435 



Zur Erzeugung desRöntgeninterferenzbildes eines Steinsalzkristalls 

 wird hier die Strahlung benutzt, welche schon einen richtig orientier- 

 ten Steinsalzkristall passiert hat. In diesem sekundären Lauegramm 

 erschienen nicht alle jene Interferenzpunkte, welche auf dem primären 

 sichtbar geworden wären , sondern nur diejenigen , welche mit der 

 ausgesandten Wellenlänge bzw. deren erstem Oberton übereinstimmen. 



Während die von der Röhre ausgehende Strahlung ein Gemisch 

 von zahlreichen Wellenlängen, also gewissermaßen „weiß" ist, ist die 

 oben benutzte, also in einem Kristallraumgitter abgebeugte Röntgen- 

 strahlung eine monochromatische. Die Verwendung des letzteren er- 

 möglicht den direkten Vergleich der Gitterkonstanten zweier Kristalle. 

 Verf. bestimmt auf diese Weise die Unterschiede der Raumgitter von 

 Steinsalz, Sylvin, Bromkalium und Flußspat. 



Liesegang {Frankfurt a. M.). 



Oberlioflfer , P. , Einige Beobachtungen über die soge- 

 nannte Zeilenstruktur (Stahl u. Eisen 1913, No. 38 

 m. 1 Tfl.). 

 Die mikroskopische Untersuchung zeigt, daß im gegosseneu und 

 durch zweckmäßiges Glühen normalisierten Flußeisen und Stahl die 

 Gefügebestandteile bei jeder Schuittlage gleichmäßig angeordnet sind. 

 In hocherhitztem Zustand durch Schmieden , Walzen , Pressen form- 

 veränderte Materialien zeigen jedoch je nach der Schnittrichtung ver- 

 schiedene Anordnungen. Es müssen drei zueinander senkrechte Rich- 

 tungen unterschieden werden. Die „Streckrichtung" ist diejenige, in 

 welcher die Längung erfolgte. Hand in Hand damit geht eine Zu- 

 sammenziehung bzw. eine Breitung, kurz, eine Veränderung der Quer- 

 abmessungen des Materials. Senkrecht zur Längungs- und Breitungs- 

 richtung wird der Druck ausgeübt, der die Formänderung hervorruft ; 

 das ist die Druckrichtung. Es sind also drei verschiedene, besonders 

 gekennzeichnete Schnitte möglich : 



1) Senkrecht zur Längsrichtung und parallel zur Druck- und 

 Querrichtung (= Querschnitt). 



2) Senkrecht zur Druckrichtung und parallel zur Längs- und 

 Querrichtung (= Flachschnitt). 



3) Senkrecht zur Querrichtung und parallel zur Längs- und 

 Druckrichtung (= Längsschnitt). 



Bei kreisförmigem Querschnitt, z. B. bei Drähten und Rundeisen, 

 sind Längs- und Flachschnitt gleichwertig. 



Häufig zeigen die so behandelten Gegenstände ein mikroskopisches 

 Gefüge, das man Zeilenstruktur nennt. Ferrit und Perlit sind dabei 

 in parallelen Bändern oder Zeilen angeordnet. Auch in den Perlit 

 und Zemeutit enthaltenden übereutektoidischen Stählen tritt dies Ge- 

 füge auf, nicht dagegen in eutektoidischen Stählen, welche nur aus 

 Perlit aufgebaut sind. 



